ti + ABREGE DES MiMOIRES 



* M " M " comme je l'ai fait remarquer plus haut. A plus grand feu elle continue 

 C h y m i e. ^ e ^ Umer be aucou P > & perd en arfenic eVapore jufqu'a trois gros cin- 



quante-quatre grains de ion poids , ce qui eft prcs de la moitie. 

 Anwfe 17$J- Si Ton verfe de l'eau-forte fur cette mine , quand elle eft a demi-rotie, 

 il fe fait line fermentation violente , & l'acide nitreux en tire une tein- 

 ture verte , an-lieu que le meine difTolvant fe colore toujours en rouge 

 fur la mine de bifmuth , foir qu'elle foit rotie ou quelle ne le foit pas. 

 De plus l'eau-forte qu'on verfe fur ces deux differentes mines , l'une & 

 l'autre torr^fiees jufqu'a cefTation des fumees fulphureuies, en epargne une 

 matiere qui refte en poudre au fond des matras ; parfaitement blanche 

 dans celui qui contient la mine de bifmuth ; brune & prefque noire dans 

 celui ou Ton a mis le cobolt. C'eft encore un moyen de diftinguer ces 

 deux mines. 



J'ai pris quatre gros de ce cobolt roti, & qui , en cet etat, etoit pref- 

 que noir , & l'ayant reduit en poudre fine , je l'ai mele avec poids egal 

 de flux noir pour en reduire le bifmuth s'il en eut contenu , mais je 

 n'en ai pas trouve un atome. A la place du bifmuth , j'ai appercu dans 

 les fcories quelques grains de cuivre parfemes. 



J'ai repete l'experience avec quatre gros de la mcme mine preparee , & 

 je n'y ai mis qu'un gros de fel de tartre fans y ajouter de matiere vitri- 

 fiable, parce qu'il y avoit affez de fluor dans ce cobolt : un feu fort 

 violent la vitrifie en une maffe couleur de cafe tres-brule , ayant des 

 foufrlures colorees d'une teinte cuivreufe , & quelques petits grains de 

 cuivre qu'on n'appercoit, a la verite, qu'avec la loupe. 



Sans ce melange de cuivre , j'aurois eu un Smalt ou verre bleu, comme 

 m'en a donne l'autre cobolt de Sainte-Marie- aux-Mines , que je tenois de 

 M. de Reaumur. C'eft fans doute a cette portion de cuivre qu'il faut at- 

 tribuer la couleur verte que prend l'eau-forte qu'on met en digeftion 

 fur cette mine a demi-rotie , car quand elle eft rotie a l'extreme , & 

 qu'on l'a tenue long-temps rouge dans le creufet, alors ce difTolvant prend 

 deffus une couleur incarnate affez belle , parce que la partie cuivreufe 

 etant calcinee , l'acide ne peut plus la diffoudre. II y a encore d'autres 

 moyens de demontrer cette partie cuivreufe , j'en parlerai dans l'article 

 des preoipitans. 



Dans cette experience la couleur verte que prend l'eau-forte fur ce 

 cobolt , etoit un indice de la prefence du cuivre. Tout autre , aufli-bien 

 que moi, l'auroit pris pour une preuve certaine; e'en eft cependant une 

 bien douteufe. M. de Brou, intendant d'Alface, a envoye depuis peu a 

 M, le Controleur-general cinq ou fix morceaux d'un cobolt de Sainte- 

 Marie-aux-Mines , qui n'eft pas le mcme que celui de M. de Reaumur, 

 quoiqu'a la vue il paroiffe affez femblable. Ce dernier arrive donne a 

 l'eau-forte, fans etre roti, line belle couleur d'emeraude, & il sen eft 

 precipite un fediment de la couleur de l'orpiment broye. Cette impregna^ 

 tion aj'ant ete congelee avec le fel marin , eft devemie d'un verd fonce 

 au feu, & a feulement pali a Tair froid fans prendre la couleur de rofe. 

 L'eau que j'ai verfee deffus pour diffoudre; le lei > au-lieu de devenir 



